aS4 Se la gravita' specifica d'^gli Oiir ec. 



Adnii(|iie non sano che le due sole inferiori medaglie sopraindi- 

 cate quelle, che possono avere offerto qualche differenza da esclu- 

 dersi alla comparazione . 



E noto che l'oro puro non incrudisce, estinguendolo canden- 

 te nell'acqua : altrettanto può diisi del rame puro. Osservai, per 

 altro, chela tenue aggiunta di nove dsuari d'argento per ogni 

 libbra di rame, rende capace questo metallo di ricever tempera 

 nella sua estinzione, acquistando una durezza e rigidità conside- 

 rabile. Le proporzioni della lega contribuiscono adunque , non 

 sodamente a variare il volume del composto nelT atto della com- 

 binazione , ma ancora nella circostanza di un rapido raffredda- 

 mento . 



La perfeita miscela di una lega; la esatta omogeneità di una 

 mas»a considerabile di metallo composto , è più difficile ad otte- 

 nersi di quello possa credere chi non è al fatto di tali cose . Il 

 metallo più grave cala al fondo del vaso fusorio , se l'esta lunga- 

 mente esposto ad una tranquilla fusione. Homberg afferma con 

 la propria esperienza , che oro e argento in eguali dosi, in breve 

 spazio si separano, seguendo le leggi della gravità se si conserva- 

 no fusi per alquanto tempo a un discreto calure . 



Era noto ai fonditori tutti, che le bocche delle forme, nel- 

 le quali gettansi i metalli allegati , contengono maggior dose di 

 metallo nobile , perchè è 1' ultimo che vi discende , 



Hatchet gettando in una forma verticale di ferro, lunga un 

 piede, grani ii5ao di oro condotto al titolo della Zecca Inglese, 

 per mezzo , o dell'argento, o del rame, o d'egual dose d' entram- 

 bi, trovò la estremità supcriore più densa e più ricca , la infe- 

 riore più povera, o al disotto del titulo della lega . Una di queste 

 verghe fu divisa in tre pezzi ; la punta superiore aveva di gravità 

 i8,''i4i , ed era superiore all'indicato titolo grani 3 x : la mezza- 

 na aveva di densità 17,043, e di bontà grani i f al disotto del 

 titolo . La inferiore era 16,689 e per la bontà scadeva gr. 3 f . 

 Presa ogni precauzione , ed ottenuta omogenea una lega d' oro a 

 Karatiaa,gettatain simile canale verticale, la cima superiore 



fu trovata in un caso essere alla densità di 1 7,o35 , e mighore gra- 



ni 



